Behandlet som forrige, haver Jette Metal med forrige fælles Egen- 
skaber, undtagen at det er lidet sejere og letsmelteligere , samt 
niere metalliskglindsende i Brudet. 
Ved disse 3 sidste Metaliers Sammensættelse haver min 
Omgangsmaade været denne ; Efter at Kobberet var smeltet 
som formeldt, tilsættes det arseniserede Tin, naar dette er ind- 
smeltet og blandet med Kobberet, da Zinken, som begge,, 
hver for sig bor være smeltet efter derfor givne Forskrift , nem- 
lig med beliorig Hede og under tort Kulstovj nu omrores alt 
med Lemfældighed formedelst et gloende Spid, som ej bor 
holdes længere i det smeltende Metal, end formodes kany^ at 
I det er vel blandet, da gives Metallet hastig og munter Hede: 
Omtrent efter en fjerdendeels Time aabnes Digeln og pro ves 
om det er tilstrækkelig smeltet for at stobes i Formen, som 
kjendes derpaa, naar det nu omrores med et gloende Spid, 
at dette da paa Enden viser sig hvidgloende. Da maae alt 
herfornodent være ved Haanden til dets Udstobning. Formen 
som nu bor sættes i Nærhed af Ovnen, hældes lidt paa skjons, 
baade for at gjore Metallets Udlob bekvemt, saa og for at 
forekomme Formens Bedervelse, som ville mode naar Metallet 
faldt perpendiculair paa Banden af Formen, da hældes Me- 
tallet i Formen ; denne bor nu henstaae urort indtil Metallet 
har faaet den Kjolighed, at det ej snurrer naar det berores med 
Væde 5 omsider tages Formen lempelig fra hverandre og Me- 
tallet bliver derudi, paa den ene Side liggende urort indtil det 
bliver aldeles koldt. 
Agter man at bruge Messing istædet for Zink^ da bor 
man være forvisset om dets proportionelle Forhold af Kobber 
©g Zink, for da deraf bestemt at tage saa meget som indehol- 
der den anbefalede Qvantitet Zink, og for saavidt denne Q van- 
